570 





No. 18. 



No. 18a. 



II ( \ 



ri 2 U. • 



11, vb 







00)00 





Al 2 3 . 



. 27,74 



28,08 



CaU . . 



1,0(J 



l,o0 



K 2 . 



. 24,19 





Na 2 0. 





16,01 





98,94 



99,11 



ist; es wäre möglieh, dass bei der Einwirkung von K 2 C0 3 - 

 Lösung auf Anorthit sich zunächst ein wasserreicheres Silicat 

 bildet, was allmählich in ein wasserärmeres übergeht. 



Bei künftigen Versuchen wird es zweckmässig sein, schon 

 nach kurzer Einwirkungsdauer der K 2 C0 3 -Lösung die Analyse 

 des gebildeten Silicats auszuführen. 



Aus der sehr geringen Zahl von Versuchen lässt sich 

 Folgendes schliessen. Durch Einwirkung von Na 2 C0 3 - Lösung 

 bei 200° gehen die Feldspäthe in Analcime über und zwar um 

 so langsamer, je Si0 2 reicher sie sind; Anorthit wandelt sich 

 nach einem früheren Versuch (1883, p. 605) in ein Cancrinit- 

 artiges Silicat um. Geschmolzene Feldspäthe mit K 2 C0 3 -Lö- 

 sung bei 100° behandelt, geben Verbindungen, die den aus 

 den Mineralen der Chabasit - Reihe dargestellten ähnlich sind. 

 Geschmolzene Feldspäthe mit K 2 C0 3 -Lösung bei 200° behan- 

 delt, wandeln sich in ähnliche Verbindungen um, wie sie aus 

 Phillipsit, Leonhardit und geschmolzenem Analcim erhalten 

 wurden. Vielleicht stehen die Feldspäthe zu den entsprechen- 

 den verschiedenen Zeolithen (Desmin-Chabasit-Analcim-Reihe) 

 in einem ähnlichen Verhältniss, wie die verschiedenen Meta- 

 phosphor-Säuren zu einander; auch die auffallende Thatsache, 

 dass die chemische Natur der Basis von Einfluss ist, tritt uns 

 bei der Darstellung sowohl der Metaphosphor-Säuren als auch 

 der Zeolithe entgegen. Beispielsweise lässt sich die Analcim- 

 Reihe nur aus den Na- Verbindungen der anderen Zeolith- 

 Reihen herstellen , während sich die Kali-Verbindungen nicht 

 in den dem Analcim entsprechenden Leucit überführen lassen. 



IV. Mit Skapolith von Ersby No. 19 1 ) wurden folgende 

 Versuche angestellt. 



No. 19a. 195 Stunden mit K 2 C0 3 -Lösung (18 pCt.) bei 

 215 — 220° behandelt; unregelmässige Körner und kleine, 

 schlecht entwickelte Säulen. 



J ) Derselbe enthält eine geringe Menge C0 2 mit dem Silicat ver- 

 bunden, deren Bestimmung unterbleiben musste, weil leider das Material 

 ausgegangen war. 



